실시 예 2 에 사용 된 합금 B 1 의 압연 판 을 시험편 으로써 제조 하 였으며 , 용체 처리 후 시효 조건 및 부분 전환 열처리 에서 도달 한 열처리 온도 , 승 온 속도 및 냉각 속도 등 의 조건 은 표 4 에 나타낸 조건 2 와 동일 한 방법 에 의하 여 용체 처리 , 시효 및 부분 전환 열처리 를 실시 하 였 다 . 그러나 , 실시 예 3 에서 는 부분 전환 열처리 에서 가 열부 및 비 가열 부 의 영역 이 부분 전환 열처리 를 수행 하 는 표 8 에 나타낸 바 와 같이 다양 하 게 변형 되 었 다는 사실 에 주의 하 여야 한다 . 부분 전환 열처리 3 일 후 , 영역 의 조건 에서 부분 전환 열처리 를 행한 블랭크 를 실시 예 1 과 동일 한 조건 하 의 실린더 딥 드로잉 시험 에 사용 하 여 LDR 을 측정 하 였 다 . 결과 는 표 8 에 나타내 었 다 .